SUBSTANCES FERROMAGNÉTIQUES. 379 
réalisait-il tous nos désirs. Le zéro représentait 
14,850. Une comparaison soignée avec un thermo- 
mètre de mème type étalonné par l’Institut physico- 
technique de Charlottenbourg, a permis d'établir une 
table de corrections, lesquelles n’ont jamais dépassé 
quelques millièmes de degré. 
Ce thermomètre placé dans le calorimètre, passant 
à côté du four, était protégé da rayonnement de ce 
dernier par un carton d'amiante. 
Fabrication des alliages 
Afin d’avoir une série d’alliages bien graduée comme 
nous le désirions, nous avons du fabriquer nous-même 
les échantillons que nous avons étudié. En effet, on 
ne trouve guère sur le marché des alliages composés 
uniquement de fer et de nickel, sans addition de car- 
bone ou d’autres corps. Ce n’est aussi guère que les 
alliages à faible teneur de nickel qui trouvent des 
applications industrielles. 
Comme matière première, nous avons employé du 
fer ainsi que du nickel de Kahlbaum, obtenus par voie 
électrolytique. Ils étaient garantis ne contenir que des 
«traces » d'impuretés. Ces deux métaux, après avoir 
été réduits en fragments aussi petits que possible, 
étaient pesés en quantités correspondant aux alliages 
que nous désirions réaliser. Le dosage fait, on les 
mélange aussi intimement que possible puis on les 
fond dans un creuset. 
Le four (fig. 3) servant à fondre ces alliages est 
d’une construction un peu particulière. Nous trouvons 
une description d’un four analogue dans la « Revue 
Générale des Sciences», 1903, p. 474, et dont 
